SÉANCE DU 11 JANVIER 1906. 221 



ha/uchsi/ie. la rosaiiiline, le brun Bisinarf<,Vrcarlate de Biebricli donnent des 

 cristaux dont les formes sont voisines de celles produites par l'addition du hleu de 

 méthylène. Avec la première de ces substances, les cristaux, sont cependant plus épais 

 et se rapprochent un peu de ceux obtenus dans une eau mère pure. 



Deuxième type. — Le deuxième type est fourni par les solutions colorées par le 

 vert malacliite. Les cristaux sont caractérisés par leur allongement suivant l'arête 

 (o I o) (2 I 2). Us sont aplatis suivant g^{o i o), limités latéralement par e'(o i i) et (a i 2). 

 Us sont toujours très petits et atteignent à peine quelques millimètres, alors qu'en 

 présence du bleu de méthylène ils dépassent 2''"\ En outre ils oITrenl de beaux 

 exemples de la structure en sablier. Les seclenrs colorés correspondent au\ faces 

 e'(oi 1) et les secteurs incolores à (212). 



En présence du vert de méthyle et du violet de méthyh', les cristaux se rapportent 

 au même type, mais ceux qui sont colorés avec le second de ces corps montrent souvent 

 les faces (212) et (001). 



Troisième type. — Avec le bleu de diphénylamine, les cristaux, toujours petits, 

 sont associés en grand nombre à axe vertical parallèle, de telle sorte que leur groupe- 

 ment a l'aspect cristallitique. La face ^'(010) est très peu développée sur les cristaux 

 élémentaires qui présentent les formes e'(oi i) et (212), mais, par suite ilu groupe- 

 ment régulier d'un grand nombre d'individus, elle -.Imule une face d'aplatissement. 



Tous ces cristaux, colorés arLificiellement, sont pléochroïques. L'absorp- 

 tion maximum se fait toujours suivant rig, mais son intensité varie d'une 

 matière colorante à une autre; elle est minimum dans les cristaux colorés 

 par le vert malachite. 



La quantité de matière étrangère passant dans le cristal est assez faible. 

 J'ai en effet trouvé, pour les quantités maxiina : violet de méthyle, ^•, 

 bleu de méthylène, -—.; safranine, ~; brun Bismark, -i^^. Aussi n'in- 

 fluence-t-elle d'une manière sensible ni la densité, ni le point de fusion, 

 non plus que la valeur des angles des cristaux. 



En résumé, les cristaux d'acide phlalique peuvent absorber, pendant 

 leur accroissement, une certaine quantité de matière étrangère qui exerce 

 une influence sur leurs formes et sur leur grosseur. Les différentes faces 

 n'ont pas la même faculté de se laisser pénétrer par ces substances, aussi 

 les cristaux montrent-ils la structure dite en sablier, connue dans plusieurs 

 minéraux et dont la signification est ainsi fixée. 



Ces diverses conclusions s'appliquent à d'autres corps et permettent 

 d'expliquer certaines particularités que présentent de nombreux minéraux 

 rencontrés dans la Nature. 



G. R., 1906, I" Semestre. (T. CXLII, N° 4.) ^t) 



